Minerai de fer houiller

Le minerai de fer houiller ou blackband est un minerai de fer présent dans des gisements de houille. Le fer est présent sous la forme de carbonate de Fe(II), la sphérosidérite (). La houille, qui représente généralement de 10 à 25 % du poids, permet sa combustion.

S'il est un médiocre combustible, il s'avère être un minerai de fer bien adapté aux procédés sidérurgiques. Ainsi, le blackband est à l'origine notamment du développement de la sidérurgie écossaise à partir des années 1840, puis de la Ruhr dans les années 1860. Ces gisements sont maintenant épuisés.

Aspect et composition 

Ce minerai est de couleur noir mat, avec parfois des reflets bleu ardoise. Sa texture est parfois schisteuse et rubannée. La couleur noire domine dès que la teneur en charbon dépasse 10 % :

Ce minerai renferme de si grandes quantités de houille, et de manière si constante, qu'il est absolument noir et susceptible de s'enflammer et de continuer à brûler. La proportion de matières combustibles n'est pas inférieure à 10 %, et atteint fréquemment 25 %. Les parties qui contiennent le plus de houille brûlent seules et forment la transition entre les minerais et les houilles les plus chargées en cendres.

Il s'agit d'un mélange de sidérite, de kaolin (un silicate d'alumine) et de charbon. Une teneur en charbon de 10 à 25 % en poids est courante, bien que certains auteurs fixent une fourchette entre 12 et 35 %, voire 40 %. On y trouve aussi souvent d'autres métaux, jusqu'à 1 % de manganèse et 0,5 % de phosphore, mais certains minerais peuvent être si riches en phosphore qu'ils sont compatibles avec la production de superphosphate. L'arsenic et le soufre y sont également présents, en de plus faibles concentrations, et combinés sous la forme d'arsénopyrite et de marcassite, mais aussi de galène et de sphalérite. La teneur en soufre peut atteindre 4 %. Avant traitement, la teneur en fer du minerai se situe entre 25 et 40 %, la teneur moyenne étant 30 %. Le trait et la cassure des meilleures variétés présentent un éclat métallique. Enfin, des stériles, comme le sable, les marnes ou l'argile, peuvent être présents.

Formation 

Les gisements de minerai de fer houiller datent du carbonifère. Ils se forment en plusieurs étapes, dans les mares et entendues d'eau douce peu profondes, qui sont propices à la formation de la houille. Les mousses et autres plantes, qui contiennent l'oxyde de fer(II) acide, s'en séparent dans l'eau stagnante et le fer prend la forme d'oxyhydroxyde de fer(III). Ce composé du fer précipite et se concentre alors dans la zone racinaire des plantes. Les précipités s'accumulent progressivement, la quantité de fer dépendant beaucoup de la circulation des liquides et de leur teneur en fer. Ainsi, dans la même veine charbonneuse, on peut trouver des secteurs riches en fer et d'autres non.

Typologie des gisements et extraction 

Les couches de minerai se confondent avec celles de charbon, se concentrant généralement au pied de la strate charbonneuse. Mais on peut aussi les trouver en partie médiane ou supérieure. Dans certaines formations de houille, les dépôts de minerai atteignent jusqu'à  de puissance. Hors des gisements les plus importants et exploités industriellement, on le trouve disposé en rognons dans les grès.

Les gisements les plus importants ont été trouvés en Allemagne, à Sprockhövel, Gelsenkirchen et . Dans la mine d'Hiddinghausen, une couche d'une puissance de  a été découverte par un tunnel. Au Royaume-Uni, ce type de gisement atteignait communément des puissances aussi importantes.

Utilisation 

Trouvé dans des mines de charbon, cette roche s'avère un combustible médiocre qui a d'abord rejoint les stériles sur les terrils des charbonnages.

La première tentative d'utilisation du minerai de fer houiller pour la fabrication de l'acier a été faite par l'écossais  (père de Robert Forester Mushet). En 1801, il réussit à produire de la fonte à l'usine de Calder Iron Works, qu'il venait de relancer avec des associés. Non seulement le minerai est adapté à la production de fonte, mais son utilisation s'avère rentable.

Pourtant, sa teneur en fer, assez moyenne, combinée avec la présence de nombreuses impuretés, en fait un minerai difficile à traiter. Peu après, vers 1830, un autre écossais, James Beaumont Neilson, met au point une amélioration clé du haut fourneau : le vent chaud. La fusion de ce minerai est alors facilitée : l'expansion de la sidérurgie écossaise, qui passe d'une production annuelle de  en 1830 à  en 1840, s'explique par la combinaison de ces deux innovations : blackband et vent chaud.

Il a été ensuite découvert dans la seconde moitié du  dans la région de la Ruhr. Des quantités importantes ont été extraites dans les mines allemandes durant les années 1860 et 1870. Sa découverte a été, là aussi, le socle du développement de l'industrie sidérurgique de la Silésie (Wałbrzych), de la Westphalie (Hoerde, , Hattingen). Il en a été de même dans le Pays de Galles.

Afin d'augmenter sa teneur en fer, le minerai doit être calciné, voire grillé. Cette opération nécessaire est cependant aisée : . Le mélange intime du charbon avec le minerai est en outre un avantage :

On ne l'emploie dans les hauts fourneaux qu'après un grillage préalable, qui est d'autant plus facile que ce minerai porte avec lui son combustible dans des quantités ordinairement suffisantes ; il arrive même quelques fois que la chaleur développée par la houille dont il est imprégné permet de calciner d'autres minerais que l'on mélange avec celui-ci.

Grâce à cette opération la teneur en fer du minerai cru, qui ne dépasse jamais 40 %, atteint 35 à 65 % après grillage, la valeur moyenne étant 45 %. Cette opération amène une perte en poids du minerai, qui correspond à la combustion des matières organiques ainsi qu'à l'envol de certaines impuretés : près de la moitié du poids peut ainsi disparaître, ce qui amène logiquement à l'augmentation de la teneur en fer.

Pour griller ce minerai, on en constituait un tas dont les dimensions allaient, selon la teneur en charbon, de  de long, de  de large et d'environ  de haut. Cette opération durait à l'époque environ un mois. Ce mode opératoire a été essentiellement appliqué à proximité de la mine, le transport du minerai grillé, plus léger, étant plus économique que celui du minerai cru. Au charbon naturellement présent, on ajoutait souvent du bois pour faciliter la combustion. Un tel procédé était extrêmement polluant. On l'a par la suite remplacé par des fours à griller le minerai. Depuis le milieu du , ce type d'opération est réalisé dans les usines d'agglomération, qui réalisent la calcination, le grillage et le frittage des minerais.

On peut aussi relever une utilisation historique du blackband manganésifère du North Staffordshire, qui a été très apprécié comme garnissage des fours de puddlage.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Minerai de fer

Roche sédimentaire
Charbon
Extraction du charbon au Royaume-Uni
Fer (minéral)
Histoire de la métallurgie